232 R u c h II e r. 



ist es durch Wo hl er 's i) Entdeckung des krystallinischen Siliciums 

 mehr als wahrscheinlich , dass sich solches auch im Roheisen findet 

 und häufig als Graphit bei der Kohlenstoffbestimmung mit in Rechnung 

 gezogen wurde. 



Das obige Verfahren diente sonach zur Restimmung des Gesammt- 

 kohlenstoffgehaltes; die für die grauen und halbirten Roheisensorten 

 so wichtige gesonderte Restimmung des ungebundenen Kohlenstoff- 

 Graphits wurde dadurch bewerkstelligt , dass die gewogene Menge 

 Roheisen mit massig concentrirter Chlorwasserstoffsäure unter Anwen- 

 dung von Wärme so lange behandelt wurde, bis keine Gas-Entwicke- 

 lung mehr wahrnehmbar war. Die Lösung wurde nun vom ausge- 

 schiedenen Grahpit über Asbest filtrirt, dieser mit kochendem Wasser 

 ausgewaschen, dann mit Kalilauge, Alkohol und schliesslich Äther 

 behandelt, welche Agentien eine ziemliche Menge von Kohlenwasser- 

 stoffverbindungen aufnahmen, was sich an der Färbung der Flüssig- 

 keiten bemerkbar machte. — Diese beiden letzteren Lösungsmittel 

 wurden bisher meist übergangen, und noch in neuester Zeit hat 

 Abels) eine Reihe von solchen Restimmungen veröffentlicht, aus 

 denen zu ersehen ist, dass er sich weder des Alkohols, noch des Äthers 

 bediente. Der auf diese Weise nun möglichst reine Graphit, bei dem 

 sich noch eine entsprechende Menge Silicium befand, wurde nun wie- 

 der mit Kupferoxyd im Sauerstoffstrome verbrannt und aus der Kohlen- 

 säure der Kohlenstoffgehalt berechnet. 



Die zur Analyse dienenden Roheisensorten waren nun folgende : 



1. Spiegeleisen von Vordernberg von ausgezeichnet krystallini- 

 scher Struktur und von grossblättrigem Gefüge. 



2. Spiegeleisen, vollkommen krystallinisch. 



3. Spiegeleisen von Mosinz von eminent krystallinischem Gefüge. 



4. Spiegeleisen von Eberstein, in ganz charakteristischen Stücken. 



5. Luckiges Roheisen von Vordernberg, blaulich weiss, von strah- 

 lig körnigem Gefüge. 



6. Luckiges Roheisen von Plöns, Canton, St. Gallen, den obigen 

 ganz ähnlich, aus Rotheisenstein mit Holzkohlen erblasen. 



i) Nachrichten d. Gesellsch. Wisseiiseh. zu GoUiiigen 1836, p. 39 — 44. — Chein. 



Centralblatt 1836, Nr. 9, 140. 

 *) Quart. Journ. of the Chem. Soc. IX, 3. Oct. 1836, p. 20i, Jourii. pract. ehem. 1857, 



Bd. LXX, pag. 213. 



